Mineralbildung in Schmelzmassen etc. 



27 



/oFe 2 3 i) 



Kongsberg 



«Stivslag» 



No. 217 



0.15 



«Tyndslag» 



No. 218 



0.20 



Vigsnäs,Schmelzung 

 von 



Vigsnäs- 

 Erz 



No. 215 



0.44 



Vigsnäs & 

 Huglerö- 



Erz 



No. 73 



0.15 



Freiberg 



Bleischi. 



No. 214 



0.21 



Mansfelcl 



Rohschi. 



No. 220 



0.00 



Hierzu wird betreffend die Freiberger- und Vigsnäs- 

 Schlacken (No. 214 und 215) auch diejenige Eisenoxydmenge 

 zu addiren, die zu der Constitution des Zinkspinells gehört; 

 diese beträgt in dem ersten Falle ca. 0.05 — 0.10 %> und in 

 dem zweiten ca. 0.2 %, die totale Oxydmenge wird somit in 

 diesen zwei Schmelzmassen resp. ca. 0.25 — 0.30 % und ca. 0.6 %• 



ender Menge vorhanden ist, — und wenn dabei auch der Si0 2 - 

 Gehalt nicht zu hoch ist ('?), — zum Theil zu Oxyd oxydirt; hierdurch 

 entsteht jedoch nicht Magnetit, das Oxyd erscheint nämlich als eine 

 äusserst dünne rothe Haut, der licht röthlich braunen «Manganhaut» 

 entsprechend). — Zu den Analysen wurden 1.5—3 gr., in einer CO 2 - 

 Atmosphäre, in HCl aufgelöst und später mit Zinnchlorür titrirt. — 

 Aus den Analysen wie auch aus den folgenden mikroskopischen 

 Untersuchungen ergiebt sich, dass das Eisenoxyd der Beschickung 

 bei den gewöhnlichen Schachtofen-Processen zu Verschmelzung 

 von Eohstein (Kongsberg, Vigsnäs, Röros), Blei (Freiberg) usw., 

 im allgemeinen nicht durch und durch zu Oxydul reducirt wird. 

 Dies tritt nur dann ein, wenn die ursprüngliche Oxydmenge sehr 

 niedrig, oder wenn das Reductionsvermögen des Ofens ausserordent- 

 lich hoch ist (wie es z. B. mit den Mansfelder-Oefen der Fall ist). 



*) Andere mir bekannte -Fe 2 3 -Bestiramungen in entsprechenden 

 Schlacken ergeben: 



SiO z 

 FeO 

 Fe,O s 



Bleischlacke von 

 Przibram 



Mrâzek, Berg- 



und hüttenm. 



Zeit. 1864, 



Seite 315. 



Ruhschla-sken von Fahlun 



Jernkontorets Annaler, 

 1869, Seite 338 und 346. 



